i502 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



d'aboi-fl (fondant à (>5o"), dans lequel j'ai projeté le bismulh (fondant 

 à 260"). 



» Tous les alliages essayés au-dessous de la teneur 70 pour 100 en aluminium ont 

 donné, au moule (en sable gras d'étuve), trois lingots superi^osés, séparés par liqua- 

 tion : au bas, un lingot hétérogène retenant du bismuth en excès; au milieu, un 

 alliage à environ 70 pour 100 d'aluminium) au-dessus^ un alliage hotnogèrlë 

 à 90 pour 100 environ d'aluminium; La teneur 70 |)Our 100 en aluminium me parais- 

 sant Ja limite inférieure de ces alliages, j'ai fait porter mes essais sur plusieurs teneurs 

 supérieures à 70 pour 100, et j'ai obtenu quatre alliages bien homogènes : à 70 pour 100 

 (densité prise à 20°: 2,857); ^^ P'O"'" 'oo (densité: 2,79); 88 pour 100 (densité: 

 2,776); et 94 pour 100 (densité : 2,74). Ils sont sonores ; cassants (les deux plus riches 

 eu aluminium se plient d'abord assez bien, mais cassent ensuite); à grain homogène 

 (rappelant celui des élain-aluminiura), d'un beau blanc d'argent (surtout les 

 75 pour 100 et 85 pour 100); leurs points de fusion sont intermédiaires entre ceux des 

 métaux composants, plus rapprochés de celui de raluniinium. 



» Ils sont inoxydables à l'air, sec ou humide, à la température de la coulée; ils 

 sont attaqués vivement par les acides : azotique concentré à chaud, et azotique étendu 

 à froid; chlorhydrique concentré ou étendu, à froid ou à chaud (l'aluminium seul est 

 attaqué); sulfurique concentré à froid ou à chaud; sulfurique étendu, à froid ou à 

 chaud (moins vivement) et par la potasse caustique, concentrée ou non, à froid. 



w J'ai constaté le même phénomène de décomposition, à froid, de l'eau distillée, 

 qu'avec les alliages élain-aluminium ('): une baguette d'alliage, limée, décompose 

 (à 18") l'eau distillée en oxygène et hydrogène (gaz tonnant); j'attribue cette décom- 

 position à une action thermoélecLrique des deux métaux, non combinés, que le frot- 

 tement de la lime échauffe inégalement (la chaleur spécifique du bismuth est 

 o<^''',o3o8, plus faible encore que celle de l'étam); le dégagement est plus abondant, et 

 dure plus longtemps qu'avec les étain-aluminium (il 3- a une légère oxydation du 

 bismulh). L'eau à go" est aussi décomposée par ces alliages. 



» 2" Magnésinm-aluininiwn. — J'ai constaté que l'aluminium et le 

 magnésium peuvent s'allier à partir de la teneur 65 pour 100 en alumi- 

 nium. Il faut projeter et maintenir, à l'aide d'une baguette de fer, le 

 magnésium (fondant à 45o°) au milieu de l'aluminium, sa grande chaleur 

 spécifique (o'''',245) ne lui permettant pas de fondre rapidement; une 

 teneur en aluminium inférieure à 65 pour loo donne, au-dessus du bain 

 d'alliage un excès de magnésium qui passe à l'état d'épongé grisâtre, im- 

 possible à fondre. 



» J'ai pu oblenir 5 alliages bien définis: à ()(j pour 100 (densité à 21°: 2,244); 

 à 68 pour 100 (densité : 2,276); à 78 pour 100 (densité : 2,824); à 77 P""'" 'O''^ (den- 

 sité : 2,878); et à 85 pour 100 (densité: 2,/474)- Us sont tous cassants, à gros grains, 



(') Cantjitcs rendus, n" 10, 9 mai 190^, p- 1170. 



